— 46 — 



di S. Paolo colla quale ha comunanza di origine e lievi differenze di composizione, esi- 

 stano quantità ragguardevoli di elementi feldspatici o feldspatoidi in parte non più repe- 

 ribili al microscopio in causa di profonda caolinizzazione, di cui danno segno non dubbio 

 i numerosi punti o grumi bianchi sparsi nella massa della pozzolana. Non è quindi 

 improbabile che in questi grumi si trovino pure gli avanzi della alterazione della leucite 

 (K ì AI 2 Si i O t2 = K 2 0-Al 2 3 -ASi0 2 ) che è l'elemento caratteristico delle pozzolane romane, 

 mentre in quelle napoletane è l'ortose vitreo o sanidino (K 2 Al 2 St\O iK = K 2 0- Al 2 O z -tiSi0 2 ): 

 ma nelle une e nelle altre non sono di certo i soli, né tutti elementi di natura feldspa- 

 tica o feldspatoide. 



Come vedesi nel seguente quadro analitico la pozzolana di Mugliano differisce poco 

 nella composizione centesimale da quella romana di S. Paolo, ma si distinguono netta- 

 mente l'una dall'altra per struttura e soprattutto per il colore che nella pozzolana di 

 S. Paolo è il rosso mattone più o meno scuro, tendente talvolta al rosso violaceo. 



Pozzolana di Mugliano (1918) Pozzolana di S. Paolo (1875) 



(seccata a 100°) 



Silice (Si0 2 ) 46,84 45,500 



Allumina (Al 2 3 ) 15,16 15,125 



Calce (CaO) 10,10 9,336 



Magnesia {MgO) 4,83 3,595 



Ossido ferrico (Fe 2 3 ) 12,03 12,050 Va - 2 154 



Ossidi alcalini (lVa 2 0, K 2 0). . . 4,70 5,936 ! * ' 



r\ ■ j ì • j i. o ' " •■> — 3,(82 



Ossido di manganese tracce non deter. 



Carbonato di calcio nulla nulla 



Acqua combinata 6,00 Acqua combinata 



Sostanze non dosate e perdite 0,34 e sostanze non dosate 8,458 



100,— 100,— 



Peso specifico 2,632 Peso specifico 2,285 



In quanto ai dati relativi alla quantità delle anidridi fosforica e titanica esistenti 

 nelle due pozzolane e comprese nel peso della silice e dell'ossido ferrico del presente 

 quadro vedi pag. 52. 



La mia relazione sull'analisi della pozzolana di S. Paolo, la quale oltre i dati ana- 

 litici contiene la descrizione del processo chimico seguito, fu pubblicata 48 anni or sono, 

 ossia in quel periodo di tempo in cui pur troppo le sorti della chimica analitica nel nostro 

 Paese erano molto depresse, con grave danno delle stesse ricerche scientifiche generali 

 e soprattutto allo studio degli urgenti e molteplici quesiti incombenti alla chimica appli- 

 cata e industriale. 



Dopo non pochi anni la vecchia analisi, mio primo lavoro sperimentale, fu riportata 

 in parecchie pubblicazioni, nelle quali non sempre si fece rilevare che io determinai gli 

 alcali, potassa e soda, soltanto nella parte della pozzolana solubile nell'acido cloridrico 

 bollente, ma sono di parere che ben poco mancasse alla loro totalità. 



